— 672 — 



La conduttività minima osservata è circa 1,9. Le leghe corrispondenti 

 alla zona di minimo, e specialmente quella al 60 % di rame, vengono uti- 

 lizzate nella pratica ed indicate col nome di costantana. 



Noi abbiamo voluto vedere se dette leghe possano formarsi per diffu- 

 sione allo stato solido, e se la loro formazione possa verificarsi col corri- 

 spondente aumento di resistenza elettrica. Abbiamo preso un filo di nichel 

 del diametro di 0,5 mm. e lo abbiamo ricoperto di rame mediante elettrolisi. 

 Abbiamo cercato di ottenere uno strato quanto più compatto fosse possibile; 

 abbiamo quindi operato con un bagno di cianuro cupro-potassico, con un 

 anodo costituito da una treccia di fili di rame e con una corrente debolis- 

 sima di 0,1 Amp. Abbiamo continuato l'elettrolisi fino ad avere un deposito 

 tale da corrispondere presso a poco alla proporzione in cui il rame sta al 

 nichel nella costantana. 



Del filo venne poscia misurata la resistenza elettrica su un tratto di 

 20 centimetri. Esso venne quindi riscaldato, tenendolo orizzontale, in una 

 lunga e sottile provetta di porcellana, che veniva introdotta in un forno elet- 

 trico a resistenza di Heraeus. Per evitare l'ossidazione, si faceva passare con- 

 tinuamente una corrente di idrogeno secco. Il forno veniva tenuto ad una 

 temperatura di 1000° con lievi oscillazioni; si restava così a temperatura 

 di circa 80 gradi inferiore al più basso possibile punto di fusione, che è 

 quello del rame. Siccome poi il metallo più fusibile stava all'esterno, si sa- 

 rebbe facilmente avvertito anche il minimo inizio di fusione, mentre non 

 se ne ebbe mai traccia. La temperatura veniva continuamente controllata e 

 misurata mediante una coppià termoelettrica platino, platino-rodio ed un gal- 

 vanometro di Siemens e Halske graduato in temperature e campionato nel 

 solito modo. 



Il riscaldamento veniva interrotto di tempo in tempo, e si misurava la 

 resistenza dello stesso tratto di 20 cm. 



La misura veniva eseguita mediante un ponte doppio di Thompson, della 

 casa Hartmann e Braun, adatto per misure di resistenze piccole e piccolis- 

 sime ; detto strumento appartiene al laboratorio di elettrotecnica, al cui di- 

 rettore prof. F. Lori facciamo i nostri migliori ringraziamenti. La tempera- 

 tura era quella dell'ambiente, che durante le nostre esperienze non si scostò 



mai molto da -f- 15° . 



Finite le misure, abbiamo tagliato dei campioni in diverse posizioni del 

 tratto di 20 cm., su cui le misure stesse furono eseguite, e li abbiamo ana- 

 lizzati per avere la composizione esatta del filo: gr. 0,2909 di lega hanno 

 dato gr. 0,1716 di rame, ossia 58,9 °/ 0 , ciò che corrisponde presso a poco 

 alla composizione della costantana comune. 



Siccome, come è ben noto, il rame deposto elettroliticamente, non ostante 

 ogni cura per avere un deposito compatto, ha sempre una resistenza mag- 

 giore di quello ricotto, in causa della minore compattezza, abbiamo voluto 



